( 321 ) 
trépied. Or, il se contractait encore, comme dans la première observation, 
et précisément de la même quantité pour une même élévation de tempé- 
rature. 
» J'ai maintenant à rendre compte des observations relatives à l’iodure 
d'argent cristallisé. Les expériences ont été faites avec le cristal artificiel si 
remarquable dont j'ai parlé plus haut, et qui avait été obtenu par M. H. 
Sainte-Claire Deville. 
» En présence des résultats observés sur l’iodure fondu, formé manifeste- 
ment d’une agglomération de particules cristallines orientées dans toutes les 
directions, on comprend tout l'intérêt que présentait l’examen de cristaux 
isolés de la même substance. Appartenant en effet au système hexagonal, 
c'est-à-dire à un système doué d’un axe principal de symétrie, ces cristaux 
devaient présenter deux dilatations principales différentes, l’une suivant 
laxe de symétrie, l’autre suivant les directions normales à cet axe; et l’on 
pouvait penser que la dilatation moyenne, celle qui s’observe suivant l’angle 
de 54°44 avec l’axe, devait être peu différente de celle de la même sub- 
stance fondue, ou tout au moins présenter un phénomène du même ordre. 
Voici les résultats des observations : 
» 1° Suivant la direction de l’axe du cristal, direction bien déterminée 
par la normale au plan de clivage très-apparent dans cette substance, on 
observe une contraction par la chaleur ou une dilatation négative très-con- 
sidérable, et un accroissement très-marqué du phénomène avec l'élévation 
de la température, Huit observations complètes faites avec une épaisseur 
du cristal de 6%®,609 fournissent les deux constantes suivantes : 
Première direction (suivant l'axe). 
9 A 
Ep = fo = — 0,00000396.6 dent 4.27 
» 2° Normalement à l'axe du cristal; cette direction n’a pu être obtenue 
avec la même exactitude que la précédente; des mesures prises au gonio- 
mètre ont montré que la première était exacte à 3 minutes près, tandis que 
la seconde différait de 37 minutes de la véritable normale. Cependant le cal- 
cul à fait voir que cette différence n’exerçait sur la valeur du coefficient 
cherché qu'une influence inférieure aux erreurs d'observation. 
» Dans cette direction, on a reconnu l'existence d’une dilatation positive, 
très-faible il est vrai, mais bien certaine. Neuf observations un peu moins 
Concordantes que les précédentes, par suite d’imperfections dans la partie 
du cristal observé, conduisent aux valeurs suivantes : 
C. R., 1867, 12° Semestre, (T. LXIV, N° 8.) | 44 
